Siebzehnter Absclinitt. Hölzer. (Schluss.) 881 



3] Weidenliolz. 



Das \\'eiclenholz wird von einheimischen Arten der Haltung Weide, 

 Salix L., geliefert, namentlich von den beiden verbreitetsten Baumweiden, 

 S. alba L., Weissweide, und ä fragüis L., Bnichweide, in sehr zurück- 

 tretendem Maasse von der Sahlweide, S. Caprea L. 



Holz zerstreutporig, im Querschnitt mit unkenntlichen Gefässen und 

 AFarkstrahlen, im Längsschnitt glänzend, deutlich nadelrissig, nnt hellem 

 Splint und hellrothem oder mehr bräunlichem Kern, oft mit Markfleck- 

 chen. Leicht (spec. Lufttrockengewicht siehe unten), sehr weich, grob- 

 faserig, leichtspaltig, meist zäh biegsam. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe zahlreich, meist einzeln, 

 seltener zu 2 — 3 radial neben einander, gleichmässig vertheilt, meist 

 0,08 — 0,12 mm weit, glattwandig, mit dicht aneinander gedrängten, ein- 

 ander meist sechsseitig abplattenden Hoflüpfeln. Gefässglieder einfach 

 durchbrochen. Markstrahlen grösstentheils oder ausnahmslos einschich- 

 tig, häufig über 10 (bis 20) Zellen hoch. Letztere von zweierlei Gestalt: 

 die einen in radialer Richtung gestreckt, die anderen i. d. U. die oberen 

 und unteren Kanten der Markstrahlen bildend) in dieser Richtung kürzer, 

 dafür aber meist zwei- bis viermal höher als jene und in ihren an 

 (iefässe grenzenden Seitenwänden mit zahlreichen, grossen, rund- 

 lichen Tüpfeln versehen, die den Maschen eines zierlichen Netzwerkes 

 gleiclien ^). Derbwandige, meist weitlichtige Holzfasern, mit kleinen, spär- 

 lichen Tüpfeln, als Grundmasse. Strangparenchym nur(?) im äussersten 

 Spätholz der Jahresringe, diese abgrenzend. 



Eine anatomische Unterscheidung des Holzes der einzelnen Weiden- 

 arten erscheint derzeit nicht durchführbar. Das Holz der Weissweide, 

 Salix alba L., von dem sich das sehr ähnliche der Bruch weide, ä fra- 

 gilis L., hauptsächlich nur durch seine Brüchigkeit unterscheidet, besitzt 

 weissen Splint, schön hellrothen Kern und ein mittleres spec. Lufttrocken- 

 gewicht von 0,45. Das Holz der Sahlweide, S. Caprea L. , schon im 

 (schmalen) Splinte röthlich, ist etwas schwerer (mittleres spec. Luf\trocken- 

 gewicht 0,53) und dauerhafter. 



Weidenholz wird als Blind- und Kistenholz, sowie zur Herstellung 

 von Holzschuhen, wohl auch beim Bau von Flusskähnon und zur Kr- 

 zcugung von Papiermasse verwendet-]. 



1) Uebcr diese zweierlei .M.irkstrablzellen vgl. L. Kny. »Ein Beitrag ziir Kennt- 

 niss der Markstrahlen dicotyler Holzgewachse« in Ber. deutsch, bot. Ges., VIH 1890,, 

 p. 176. 



2) Das Holz der Weissweide, Salix alba L.. > White Willow«. gilt in England 

 W i es n er, Pflanzenstoffe. II. 2. Aufl. .m; 



